22 Ludwig, 



Wie das Platin und die Platininetalle im Allgemei- 

 nen (vielleicht mit Ausnahme des darauf noch nicht un- 

 tersuchten Rutheniums) kann das Palladium in der Glüh- 

 lampe bei Beachtung gewisser Vorsichtsmaassregeln lang- 

 same Verbrennungen bewirken. 



Osmium lässt sich linter gewöhnlichem Druck nicht 

 zum Schmelzen bringen, so wenig wie das Arsen, dem 

 das Osmium überhaupt so sehr gleicht. Bei sehr hoher 

 Temperatur verflüchtigt es sich rasch, ohne sich zu oxy- 

 diren und ohne Rückstand zu lassen. Die Temperatur, 

 bei welcher das Osmium sich verflüchtigt, ist nicht weni- 

 ger hoch als die, bei welcher das Platin verdampft. Die 

 Osmiumsäure kommt schon gegen 100<^ C. ins Sieden. 

 Zwei Versuche, bei 2460 C. und 286« C. angestellt, erga- 

 ben die Dampfdichte derselben = 8,87 bis 8,89. Im 

 Dampfrückstande hat also die Osmiumsäure eine Conden- 

 sation auf 2 Vol. Eine bemerkenswerthe Erscheinung 

 trat beim Oeffnen des Ballons über Quecksilber ein: in 

 Berührung mit der Osmiumsäure nimmt das Quecksilber 

 die Eigenschaft an, das Glas zu benetzen, und der Ballon 

 überzieht sich mit einem Metallspiegelbeleg aus Osmium- 

 amalgam. 



Rhodium ist zwar weniger weiss und weniger glän- 

 zend als Silber, aber nach Chapuis eben so dehnbar 

 und eben so hämmerbar. Diese Eigenschaften zeigt nur 

 das durch Erhitzen im Kalktiegel von Silicium und Os- 

 mium befreite Rhodium. 



Es schmilzt weniger leicht als Platin, in der Art, 

 dass - dasselbe Feuer, in welchem man 300 Grm. Platin 

 zum Schmelzen bringen kann, in derselben Zeit nur 40 

 bis 50 Grm. Rhodium schmilzt. Es giebt keine Zeichen 

 der Flüchtigkeit beim Schmelzen; aber es oxydirt sich 

 sehr' oberflächlich dabei^ wie das Palladium, und zeigt 

 wie dieses das Spratzen. Die Oberfläche des gegossenen 

 Rhodiums ist bläulich. 



Eine von Desmontes und Chapuis dargestellte 

 Legirung von Platin und Rhodium mit 30 Proc. des letz- 



